i22 OBSERTATIOHS SUR LA PHYSIQUE, 



OnZIEME ExPIiKIENCH. 



Je fis diffiudre une denii-once de platine dans vingt-quatre ances 

 d'tau regale, & a I'aide de la chaleiir j'ai arheve la diirolutlon: j'ai enfuite 

 prutede a la precijiitanon a I'aide d'une dilFolurioii laturee de iel ammo- 

 niac. Lorlijue ie precipite fur (tc , il pefoit dcini-once : je le niis lur uii lie 

 de cliarbon dans un creulet , qui calla au bout dune deini-lieure , de 

 manicre que tout ce precipice fut perdu dans le teu. 



DouziEME ExpiSrience, 



Une cnce de plarine fut attaqiiee & difToure plus promprement que 

 dans I'experience preLedente, dans vingt-huic onces d'eaii regale; cette 

 diirolutiofi fut precipitee avec une diiiolurion de fei ammoniac , Sc quaiid 

 Ifi' pr^cipit'e fut fee, j'en ai pris la quatjieme partie , a laquelle j'ai ajouce 

 une chopine d'eau, je I'ai bien remue avec un baton , & j'ai enfuite farnre 

 i'eaa avec de i'alkali volaril concrer. Le precipit6 ayant ere fepare de la 

 liqueur par la filtration & erant bicn lee, je I'ai mis fur une couclie de 

 poudre de charbon ; & comme dan<; Jes experiences precedentts il a ui 

 exodfedeux heures au feu, la platine fondue que j'ai obrenue, nepL-foit que 

 trenre-un grains, dont il y en avoit quinze en cinq globules plus gros , Jes 

 autres etoient tres-petits. 



Tkeizieme Experience. 



Les autres rrois parries du precipite prepare dans Ja ^lerniere expe- 

 rience , ont ere traitees de !a meme maniere avec tie I'alkali volatil 

 concret: & j'ai tente de les fondre fur du charbon en poudre; maisapres 

 les avoir expofees a un feu vif, pendant deux heures, je n'ai obrenu que 

 des pents 'globules; je les ai reduirs en poiidre, & jeles ai meles avec une 

 dratJiiie de borax , une draume d'aikali du tarrre & une dragmede char- 

 bon ; f ayant eu fom de mettre une tres- petite quantiie de cliaibon au 

 fond du creufet) & en deux heures de teu j'ai obtenu une fufion coni- 

 pletr-e. li V avoit un gros culot qui ptfoit cent fix grains , & plufieurs 

 perirs globules , dont quelquesuns fe trouvoient difperfes dans le flux 

 viirens, de maniere que ie n'ai pules pefer. Lagravitede la platine fondue 

 par ce moyen , et.nr de 25,4. EHe n'avoit point de cavites, 6c ion grain 

 etoit trts-fetre, niais elle n'etoit point malleable. 



QUATOKZIEME ExPlSRIENCE. 



Comme c'troit avec un flux & feulement un peu de charbon au fond 

 du creufet, que j'avois fondu la platine dans la derniere experience, j'ai 

 effaye a la fondre ("ins aucun flux , employant cependanr une petite 

 nuantiie de cliaibon ; j'ai enveloppe la platine dans du pap;er , &c je I'ai 

 lecouverce d'une couchc legere de cbarbon , Hi je me fuis feivi d'uc 



